Elektrolytický superoxyd stříbra. j[9 



R Vzhledem k této liodnotě se jeví velmi pékně stoupání procen- 



tuálního obsahu stříbra stářím preparátu, tedy samovolným rozkladem : 



I 



Stáří Stříbro Analyse 



O 79-90°/o — 



2 měsíce 80-067o HI. 



1 rok 81-00% VII. 



2 roky 81-00% střed z VIII. a IX. 



Zdá se, že se rozklad po dlouhém čase uvolňuje. 



2. Prvé stadium rozkladu. 



Podmínky tohoto rozkladu byly výše zevrubné vylíčeny. Při 

 stanovení ztráty na váze superoxydu tím rozkladem zaviněné bylo se 

 nutno úzkostlivě vyhýbati možné ztrátě materiálu zaviněné popsaným 

 třeštěním. I prováděna analyse v ten smysl, že superoxyd zahříván 

 bud v rourách dvojnásob zahnutých, neb že tyglík pokrytý vkládám 

 do tyglíku většího, rovněž pokrytého. 



XII. Superoxyd z r. 1894. Po 3 měsících analysován. 0-2239 g 

 látky ztratilo na váze 0-0180 g, což odpovídá 8-04^Íq. 



XIII. Táž látka. Po roce analysována. 0-2489 g látky ztratilo 

 na váze 0-0186 g, což odpovídá 7-477o. 



XIV. Táž látka. Po roce analysována. 0-3459 g látky ztratilo 

 na váze 0-0265 g, což odpovídá 7-66%. 



XV. Superoxyd z r. 1895 ihned analysován. 0-4635 g látky ztra- 

 tilo na váze 0-0346 g, což odpovídá 7-44^1^. 



Prvá z těchto analys poskytuje pravděpodobně hodnotu vysokou 

 • — ježto zahříváno v přímé trubici skleněné, a tedy ztráty nebyly 

 zcela vyloučeny. Analyse XIII. a XIV. provedeny v zahnutých trubi- 

 cích, analyse XV. ve dvou tyglících. Kde nešetřeno této opatrnosti, 

 získávány byly hodnoty vesměs vysoké. Tak ku př. byla získána čísla 

 pro ztrátu na váze v prvém stadiu rozkladu: 



8-777o, 8-707o, 8-447o, atd. 



Přisoudíme-H analysi XII. poloviční váhu oproti analysím XIII. 

 až XV., máme hodnotu střední: 



7-607o. 



Tato ztráta na váze zaviněna jest unikajícím k^sUJcem, a po 

 případě též vodou krystallovou — je-li jaká v krystallech obsažena. 



